1903. No. 8. MINERALBILDUNG IN SILIKATSCHMELZLÖSUNGEN. 97 
illustrieren, und dann später hieran einige theoretische Bemerkungen 
anknüpfen, 
Bei dem Hochofenprozess verteilt sich der Schwefel oder das Sulphid 
bekanntlich teils als RS, nämlich (#e,Mr)S, das in dem geschmolzenen 
Roheisen, und teils als RS, nämlich (Ca,Mn,Fe)S, das in der Silikat- 
schlacke aufgelöst wird. Und zwar geht um so weniger RS ins Roh- 
eisen und somit umgekehrt um so mehr RS in die Schlacke, a) je mehr 
basisch die Schlacke, bei gleichem Verhältnis der Basen unter einander, 
ist; b) je reicher sie an Ca und besonders an Mr ist; c) je höher die 
Temperatur ist. — Die Menge des von der Schlacke aufgelösten Sul- 
phids steigt gelegentlich, nämlich in hoch erhitzten und gleichzeitig sehr 
basischen Ca- oder Mn-reichen Schlacken, auf etwa 6—7% RS, ent- — 
sprechend 2.5—3%o S; in Ausnahmefällen vielleicht selbst auf etwa 
BES ca, 3.5,0/0 5. 
— Bei dem Schmelzen in Kupferwerken, Bleiwerken u. s. w. auf 
sogenanntem »Stein«, 9: Sulphidprodukt (ZeS, NiS,CoS, PbS, ZnS, Cu, S, 
Ag,S u.s. w.) erhalt man bekanntlich zwei Produkte, namlich einerseits 
den »Stein« (Kupferstein, Bleistein u. s. w.) und andrerseits die Schlacke 
(Silikatschlacke). Der Stein löst ein ganz wenig Silikat auf, im allge- 
meinen freilich nur einen kleinen Bruchteil von einem Prozent;! und die 
Schlacke löst in sich etwas Sulphid, RS. Daneben werden gern einige 
der durch die Schlackendecke hindurchsinkenden »Steintropfen« (s, Fig. 9) 
mechanisch von der Silikatschlacke zuriickgehalten, was aber fiir unsere 
Untersuchung ohne Bedeutung ist. — Wie ich in meiner Arbeit »Mineral- 
bildung in Schmelzmassen« (S. 242—249) nachgewiesen habe, steigt die 
in der Schlacke aufgelöste RS-Menge a) mit der Basicitåt der Schlacke; 
b) mit deren Fe- und besonders deren Zn-Menge; und c) mit der Tem- 
peratur. — Wir gelangen somit hier zu demselben generellen Resultat 
wie bei dem Hochofenprozess: die in dem geschmolzenen Silikat aufge- 
löste Sulphidmenge steigt mit der Temperatur und mit der Basicität der 
Schlacke.? — In basischen und Zn-reichen Schlacken von dem Stein- 
Schmelzen beträgt, bei Ofen-Temperatur 1300—1500°, die in dem Silikat 
aufgelôste RS-Menge (Å hier namentlich Zr) meist ungefähr 6—8 9, 
entsprechend 30 S; gelegentlich steigt die S-Menge auf 3.5—4 %. — 
1 Zufolge meiner persönlichen Erfahrung wie auch zufolge der Erfahrung von Hütten- 
Chemikern an Kupferwerken, mit denen ich hierüber konferiert habe, gibt jeder »Stein« 
(Robstein, Kupferstein u. s.w.) beim Auflösen in Säuren, selbst wenn die Trennung 
zwischen Stein und Schlacke sehr gut ausfällt, einen kleinen Rest von Silikat, 
2 In den Hochofenschlacken hat man nie eine nennenswerte Z#-Menge und bei ordinärem 
Betrieb nur eine ganz kleine #2-Menge; umgekehrt ist M in den Schlacken von den 
»Stein«-Schmelzen in der Regel nicht vertreten, 
Vid.-Selsk. Skrifter. M.-N. Kl. 1903. No. 8. 4 
